Liebiscb und Rubens: ' ber die optischen Eigenschaften einiger Kristalle. I '1 1 3 



Apatit Ca (C1,F) (P0 4 ) 3 und Dolomil CaCCyMgCO 



(Kurve (4) und (5)). 



Das von dem Turmalin Gesagte gilt, soweit es sich auf die kom- 

 plizierte Zusammensetzung und die damit in Zusammenhang stellende 

 weniger ausgeprägte selektive Reflexion bezieht, in geringerem Maße 

 auch für Apatit und Dolomit, Bei dem Apatit zeigl der ordentliche 

 Strahl 3. der außerordentliche : Reflexionsmaxima, Dämlich bei 30, 45 

 und 140« l>z\v. bei 32 und 135 u. Die Angabe für die Wellenlänge der 

 beiden langwelligen Maxima beruhl auf einer ziemlich rohen Schätzung. 



Der Dolomit besitzl 1 Reflexionsmaxima, von denen 2 (bei 29 und 

 74 fx) dem ordentlichen und 2 (bei 27.5 und 68 u) dem außerordent- 

 lichen Strahl angehören. Von allen diesen zeigt nur das Maximum 

 bei 68 u hohe Werte des Reflexionsvermögens. 



Baryt BaS() 4 und Cölestin SrSO. (Kurven (7) und (8)). 



Baryt und Cölestin ergeben von allen hier untersuchten Stoffen 

 die interessantesten Reflexionsspektra. Die Ähnlichkeit im Verhalten 

 dieser beiden isomorphen Substanzen lehrt ein Blick auf die Kurven 17) 

 und iS). In beiden Fällen sind für jede der 3 Hauptschwingungs- 

 richtungen je 2 Reflexionsmaxima vorhanden. Ihre Wellenlängen sind 

 beim Baryt in der Ct-Richtung 62 und 97 u, in der 6-Richtung 6 1 und 120«. 

 in der c-Richtung 50 und 130 u. bei dem Cölestin in der a-Richtung 48 

 und 85 u, in der 6-Richtung 58.5 und 135 u. in der C-Richtung 45.5 und 

 84 u. Die jenseits 1 IO a gelegenen Maxima sind wiederum wegen 



fehlender Beobachtungspunkte sein- unsicher. 



Die Platte aus feinkörnigem Baryt von Naurod bei Wiesbaden zeigt 

 etwas geringere Reflexionsvermögen als sich durch Mittelwertbildung 

 aus den 3 Hauptschwingungsrichtungen ergeben würde. Dies kann 

 jedoch auf mangelhafter Oberflächenbeschaffenheit der Platte beruhen, 

 welche infolge ihrer körnigen Struktur nicht hinreichend eben geschliffen 

 werden konnte. 



Anglesit PbS0 4 (Kurve (9)). 



Bei dem Anglesit mußten wir uns leider des seltenen, schwer 

 erhältlichen Materials wegen auf Messungen in der a- und 6-Richtung 

 beschränken. Auch hier zeigen sich je 2 Maxima für jede Schwin- 

 gungsrichtung. Die Wellenlängen derselben sind 63 und 98 u in der 

 a-Richtung, 67 und 97 u in der 6-Richtung. Das Maximum bei 98 ju 

 ist sehr schwach ausgeprägt. Bemerkenswert sind die ungemein hohen 

 Werte des Reflexionsvermögens, denen die Reflexionskurven für un- 

 endlich lange Wellen zustreben. 



